424 SUR l'aimantation de l'acier 



Je fis encore quelques expériences avec la première 

 méthode de Savary, c'est-à-dire avec l'aimantation par le 

 fil recliligne, afin de constater que là aussi le magnétisme 

 était distribué suivant des couches coaxiales. Cela s'est 

 trouvé vérifié et les courbes obtenues avaient le même 

 caractère que celles des figures 5 ou 6. 



Avec cette méthode j'obtins une seule fois une courbe 

 qui coupait l'axe des abscisses en plus d'un point. Le 

 magnétisme fibre, après avoir passé du positif au négatif, 

 remonta ensuite de nouveau dans les valeurs positives. 

 Dans cette dernière branche les aimantations n'étaient 

 plus que très faibles et ne purent d'ailleurs pas être déter- 

 minées avec une entière rigueur. Je note ce cas isolé 

 pan^e que le seul exemple contenu dans le mémoire de 

 M. Claverie, cité plus haut, devrait être représenté par 

 une courbe ayant quatre points d'intersection avec l'axe 

 des abscisses. Mes observations ne fournirent, hormis ce 

 cas isolé, jamais plus d'un seul point d'intersection. 



Ce qui précède établit d'une manière évidente la dilTé- 

 rence entre l'action magnétisante du courant constant 

 et de la décharge. Dans la suite je me proposai de sou- 

 mettre Tacier à l'Himantation par la décharge aspirante. 

 Je fis passer l'aspiration par l'appareil qui a déjà servi 

 tout à l'heure et le traitement à l'acide chlorhydrique 

 conduisit toujours à des résultats semblables. La figure 

 8 en représente le type. L'acier avait 60 mm. de longueur 

 sur 1,5 de diamètre et l'aspiration avait été très forte. 

 La décharge ordinaire était de 40 degrés de l'échelle au 

 galvanomètre balistique et de 590 avec l'aspiration, c'est- 

 à-dire 15 fois plus grande comme quantité. On reconnaît 

 de nouveau la stratification des couches magnétiques 

 comme pour les décharges ordinaires. Cependant on ne 



